ANALYSE D'UN CARBONATE DE CHAUX MAGNÉSIFÈRE. 143 
L'oxalate de chaux, recueilli sur un filtre, a été lavé, des- 
séché, calciné, et le résidu converti en sulfate de chaux; ce 
sel a été chauffé pour en séparer tout excès d’acide; son 
poids équivalait à 75 parties. Ce procédé est celui qu’on doit 
préférer pour déterminer exactement la quantité de chaux 
contenue dans un minéral. 
Quant à la dissolution ammoniacale qui renfermait la ma- 
gnésie, elle a été chauffée, et successivement précipitée par 
la potasse caustique, jusqu’à cessation de tout dégagement 
d’ammoniaque. La magnésie séparée, lavée, et fortement 
calcinée, pesait exactement 20 parties, qui, exigeant 21 par- 
ties 30 centièmes d’acide carbonique pour leur saturation, 
représentent 41 parties 30 centièmes sur les 100 parties du 
minéral soumis à l'expérience. 
D'un autre côté, les 75 parties de sulfate de chaux ob- 
tenu ci-dessus renferment 51,14 de chaux, qui pour leur 
saturation demandent 24,22 parties d’acide carbonique : il est 
évident qu’ils représentent 55,36 de carbonate de chaux. 
Ainsi, il résulte des expériences ci-dessus décrites, que 
100 parties du calcaire magnésien des environs de la Spezzia 
sont formées : 
De carbonate de chaux......................... 55,36 
De carbonate de magnésie...................... 41,30 
De peroxide de fer et alumine......... CES ÉSDCA UE IMC 
De terre siliceuse.......s.s..sss.seessern.oesse 50 
Perte-..--es..-.ssococsesecs esse see soncoë 84 
Total.. 100,00 
Si l’on compare ce résultat avec ceux que l'analyse de 
quatre variétés de dolomite a fournis à Klaproth, savoir : 
